J. Errera. — Sur la connaissance des composés cuivreux . 
A titre d’exemple, nous donnons le bilan d’une des élec- 
trolyses : 
Electrolyse V. 
Surface anodique : 47 cm 2 . 
Surface cathodique : 26 cm 2 . 
Distance entre anode et cathode : 6,5 centimètres. 
Temps. 
Différence 
de pot. 
Intensité. 
Résistance. 
Pression. 
0' 
106 v 
0,036 A. 
2940 ohms. 
12 atm. 
3' 
106 - 
0,037 - , 
2860 - 
13,5 - 
10' 
109 - 
0,048 - 
2280 — 
13,25 - 
20' 
108 - 
0,057 - 
1890 — 
12 - 
35' 
108 - 
0,082 - 
1320 - 
13 - 
55' 
108 - 
0,14 — 
773 - 
13 - 
1M5' 
109 - 
0,19 - 
380 - 
13,5 - 
l h 25' 
109 — 
0,38 - 
290 - 
13 - 
Quantité de courant débitée pendant l’électrolyse : 4,340 clbs. 
Quantité de « cuivre noir » cathodique : 0s r 264. 
III. — SILICATES DE CUIVRE. 
Nous soumettons à l’électrolyse une solution de silicate de 
soude entre une anode de cuivre et une cathode de platine. 
L’appareil en verre et les électrodes sont les mêmes que pour les 
électrolyses en milieu carbonique. Au début, l’anode se recouvre 
de bulles de gaz qui se dégagent lentement, le liquide étant 
visqueux ; puis l’anode se recouvre d’une croûte verte fortement 
adhérente qui devient bleue lorsqu’elle est sèche; à l’opposé de 
la malachite, qui tombait au fond du vase anodique au fur et à 
mesure de sa formation, le silicate de cuivre reste adhérent; 
l’expérience sera terminée lorsque l’anode sera entièrement 
379 
